SÉANCE DU 2 MARS 18Zl6. 
577 
contenir un peu plus d’eau , et d’avoir, en général , une couleur 
blanche: aussi quelques minéralogistes le regardaient - ils comme 
une variété de talc compacte. Celui qui a été examiné provenait 
de Nyntsch , en Hongrie : sa structure est légèrement schisteuse, 
et sa couleur est le blanc de lait très pur ; par son aspect et par 
toutes ses propriétés, il ressemble à ce qu’on appelle vulgairement 
la craie de Briançon. 
Sa densité est 2,7671 ; après calcination, elle augmente, elle 
est de 2,7860 ; nous avons vu que dans le talc l’inverse avait lieu , 
et qu’elle diminuait du tiers : or, si la stéatite était un talc com- 
pacte , elle devrait diminuer aussi , et par conséquent cette pro- 
priété seule de Y augmentation de densité suffit pour démontrer que 
le talc et la stéatite ne sauraient appartenir à la même espèce mi- 
nérale. 
Après calcination , la stéatite de Nyntsch devient légèrement 
jaunâtre , et en l’observant à la lampe , on remarque qu’elle pré- 
sente une composition parfaitement homogène ; sa dureté a aug- 
menté , elle est plus grande que celle du talc calciné , et elle est à 
peu près égale à 6 , car la stéatite peut alors rayer le verre avec 
facilité. 
Au chalumeau, le speckstein de Nyntsch se gonfle et s’exfolie ; 
il devient d’un blanc plus mat, et il est moins doux au toucher, 
puis il se frite légèrement sur les bords minces , comme cela a lieu 
pour le talc ; avec le nitrate de cobalt , il donne une couleur rose- 
lilas , sale sur la partie extérieure de la pièce d’essai qui reçoit di- 
rectement l’action de la flamme , tandis que cette couleur est très 
pure à l’intérieur. 
Il n’est pas attaqué par l’acide hydrochlorique , mais il est dé- 
composé cependant par une longue ébullition avec l’acicle sul- 
furique. 
1 1 me semble que cette propriété du speckstein de n’être pas at- 
taqué par l’acide hydrochlorique ne permet pas de supposer, 
comme l’a fait M. Lyehnell, qu’il est formé de silicate neutre de 
magnésie, Si rt/g, mélangé avec de l’hydrate de magnésie. 
Pour l’analyse , on a suivi la même marche que pour le talc , et 
on a obtenu : 
Oxygène. 
Silice 64,85 — 33,690 — 15 
Magnésie 28,53 — 11,042 ) 
Protoxyde de fer, 1,40 — 0,331 i ’ 
Eau 5,22 — 4,52 — 2 
100,00 
